Beobachtungen über die Kristallisationsgeschwindigkeit etc. 199 
Flächen Störungen erleiden. Nach dem oben Gesagten muß man 
aber hier, bei den Versuchen zwischen Deckgläsern, annelimen, daß 
■die Temperatur der wachsenden Grenzflächen nicht wesentlich von 
der des Bades ab weicht. 
Welchen Einfluß Kapillarkräfte, durch die Glasflächen bedingt, 
Besitzen, entzieht sich der Beurteilung, auch ob er für alle Flächen- 
arten gleich ist. Wenn sie auftreten, so dürften sie in der Nähe 
des Schmelzpunktes ihre größte Bedeutung haben, bei stärkeren 
Unterkühlungen stimmen die zwischen Deckgläsern ermittelten Werte 
mit denen in Röhrchen bestimmten überein. 
Fig. 5. Abhängigkeit der Kristallisationsgeschwindigkeit (in Teilstrichen 
— 0.017 mm/min) von der Unterkühlungstemperatur für verschiedene 
Flächenarten eines Salolkristalls. 
Kurve I für c {001}; Kurve II für a {100}; Kurve III für V {101}; 
Kurve IV für die Kante der Flächen p {212} und b {010}. 
T s Schmelztemperatur von Salol 41,75° C. 
Verfolgt man das Verhalten der verschiedenen Flächenarten 
bei stärkeren Unterkühlungen, so erhält man Zahlen, die, wie es 
Fig. 5 zeigt, ausgezeichnet durch Kurven darstellbar sind. Die 
Zahlenwerte selbst sind gut reproduzierbar, wenn nur die gleichen 
Temperaturen eingehalten werden. Verschiedene Präparate zeigen 
such ganz übereinstimmend, was besonders bemerkenswert ist, da 
doch erhebliche Vergrößerungen angewandt wurden. 
Bei allen der Untersuchung zugänglichen Flächen oder Kanten 
zeigte sich ein kräftiger Anstieg der K.-G. mit der Unterkühlung. 
Die entsprechenden Werte sind in der Tabelle mitgeteilt. — 
